L E Л’ Z 
b!)4 
wird, Uui difses zu beweisen hat man nui die Fonneln der Leilunasfahiakeiton 
О о 
einander gleich zu setzen , so erhält man 
\1,1M -0,083150 /г + 0, 0001502 «"nié, 165-0,0388‘)9-«-f O,0O0Oß58e «’ 
lolgl. 0,00008454 -/г^ — 0,044857 •« zz — 5,576 
also /г ~ 97,72 und /2 — 435,92 
Hieraus ergiebt sich, dass bei 97,^72 und 433“,92 K. Eisen und Platin gleich 
gut leiten, zwischen diesen Temperaturen leitet das Platin besser, ausserhalb der¬ 
selben das Eisen. Dieses interessante Verhalten des Platins und Eisens könnte 
wohl einen neuen (irund abgeben (ausser der Verschiedenheit in der Reinheit der 
gebrauchten Metalle), um die DiiTerenzcn zu erklären, die sich bei verschie¬ 
denen Beobachtern bei Angabe der Leitungsfähigkeit beider Metalle vorfinden. 
Wenn z. B. diese durch Erwärmung verschiedener Drathlängen bestimmt ist, wie 
solches in der That von Pncslley, Childern, Van-Mariim, Dewy, Harris geschah, 
so kommt es darauf an, bis zu welchem Grade sie die Erwärmung trieben; war sie 
unter 97 “, 7 oder über 433,9, so mussten sie das Platin als schlechtem Leiter ange¬ 
ben; ging sie bis auf eine Temperatur zwischen 97,7 und 433,9 so werden sie um¬ 
gekehrt das Eisen als schlechtem Leiter gefunden haben. 
üeberhaupt sieht man, wie diese bedeutende Veränderung der Leitungslählgkcit 
der Metalle die Berechnung der Wirkung der geschlossenen galvanischen Kette ver¬ 
wickelter macht, da ja der Strom selbst die Leitungsdräthe erw'ärmt und diese Er¬ 
wärmung wiederum den Strom schwächt. Da frühere Versuche bew'eisen, dass 
die Erwärmung der metallischen Schliessungsdräthe ln umgekehrtem Verhältniss ih¬ 
rer Lehungsfählgkelt statt findet, so werden schlechter leitende Schliessungsdräthe 
den Strom einer bestimmten voltalschen Säule aus 2 Gründen mehr scliwächen als 
besser leitende, erstens eben wegen ihrer schlechtem Leilungsfähigkeit und zweiiens 
wegen der dadurch hervorgebrachten grossem Eiwärmung der Dräthc. 
Dieses möchte ein 5ter Grund sein, der Methode, welche ich zur Bestimmung 
der Leitungslählgkeiten der Dräthe anwendete, den ЛMrzug zu geben vor den übri- 
een Methoden. Bei diesen schbesst der zu prüfende Drath die galvanische Kette im-' 
